( 1274 ) 

 moyenne et d'un état hygrométrique élevé, les saisons secondent au con- 

 traire la formation de l'acide nitrique, lorsque leur température s'élève, 

 lorsque l'air s'agite violemment et que le temps devient sec et orageux. » 



CHTMIK APPLIQUÉE. — Recherches expérimentales sur les propriétés 

 (les huiles siccatives. Lettre de M. Sacc à M. Clievreid. 



« Vous m'avez montré, il y a un an, les essais que vous faisiez à cette 

 époqsie sur l'oxydation de l'huile de lin cuite et appliquée sur des surfaces 

 de nature différente. Ces expériences, dans lesquelles vous avez dévelopj.é 

 votre sagacité et votre finesse d'observation habituelles, ont d'autant plus 

 excité mon intérêt, que je poursuis depuis trente ans des expériences rela- 

 tives à la cause de la transformation de l'huile de lin en vernis. 



» Généralement, on admet que la résinification des huiles siccatives est 

 due uniquement à une absorption d'oxygène; mais, s'il en est ainsi, pour- 

 quoi les cuire, et pourquoi, quand on les cuit trop, deviennent-elles vis- 

 queuses, pour se changer ensuite en véritable caoutchouc. C'est pour ré- 

 pondre à ces dernières questions que j'ai entrepris les expériences suivantes. 



» D'abord, j'ai voulu m'assurer des pertes que subit l'huile de lin dans 

 l'opération de la cuisson, et j'ai opéré comme suit : dans une marmite, en 

 fer, j'ai versé aSoo grammes d'huile de lin brute, avec laquelle j'avais broyé 

 3o grammes de litharge et 3o grammes de minium, desséchés au rouge et 

 broyés en poudre fine. On a chauffé le tout sur un feu de charbon doux, 

 et en agitant sans cesse. L'ébullition s'étaut prolongée pendant dix mi- 

 nutes, on laissa refroidir en vase clos, et l'on pesa après vingt-quatre heures : 

 l'huile n'avait perdu que 60 grammes, perte si faible qu'elle permet de re- 

 garder l'huile de lin cuite comme une simple modification isomérique de 

 celle qui est crue. Poursuivant cette idée, nous avons concentré des échan- 

 tillons de cette huile de lin, cuite et filtrée au papier, dans une casserole 

 d'argent, et nous avons trouvé qu'elle prend la consistance de mélasse lors- 

 qu'elle a perdu 5 pour 100 de son poids; et qu'elle se change en caoutchouc 

 lorsqu'elle a perdu 12 pour 100. 



» Quant à la faculté siccative de ces différentes préparations appliquées 

 sur la même planche de bois de sapin, nous avons trouvé, au bout de vingt- 

 quatre heures, l'huUe de lin c<iite transformée en beau vernis transparent; 

 celle qui était visqueuse n'était pas résinifiéeau bout de quinze jours, et celle 

 qui avait passé à l'élat i\c caoutchouc est restée telle quelle; d'où il es! aisé 

 de conclure que ce n'est pas en concentrant l'huih" de lin qu'on augmente 



